Самоделки для красоты, удовольствия и просто так

Вторая жизнь старой шубы

Шуба – это то, что приобретается надолго. Меховые изделия изнашиваются неравномерно – первыми ветшают и «лысеют» края рукавов, низ и край полы, воротник и места застежки. Прежде чем запаковывать ее в старый чемодан и отдавать на съедение моли, можно попробовать ее обновить.

Путей несколько – заменить ветхие участки, сделать детскую вещь, полностью перекроить или смастерить совершенно новые изделия.

Шубу можно «переработать» почти безотходно. Сначала решим, что можно сделать. Если шуба сильно изношена, но мездра еще прочная, возможно, стоит перекроить ее и сшить вещь меньшего размера, например, детскую шубку или безрукавку. Из обрезков каракуля или любого другого меха с низким ворсом получится красивый и всегда модный берет.

Если же вещь можно отреставрировать, нужно подумать о материале для ремонта. Это может быть мех от другой шубы, шапки или воротника.

Из шубы можно сделать полушубок – тогда появится достаточно меха для большой реставрации. Для небольшого ремонта можно взять мех с нижней стороны отложного воротника или манжет, заменив его натуральной или искусственной кожей, замшей или драпом подходящего цвета. Можно подобрать другой мех, лучше более пушистый, для замены воротника, манжет и опушки полы.

Можно смело комбинировать мех с кожей. Кожу можно вставлять во многих местах, даже в середине полотнищ, но особенно хорошо она будет смотреться на обшлагах, в виде манжет, полочек, петель. Перед тем, как начать работу, следует очистить мех.

Мех можно пропылесосить, а затем вычесать щеткой или расчесать расческой с редкими зубьями.

Жирные пятна можно почистить щеткой, смоченной в бензине, к которому добавлен раствор стирального порошка (1 чайная ложка на литр воды). Повторно пятно протирают чистым бензином. Делать это нужно на воздухе, соблюдая меры противопожарной безопасности.

Очень грязный светлый мех хорошо очищается кашицей, приготовленной из очищенного бензина и крахмала или отрубей. Мех протирают этой кашицей, дают высохнуть, затем встряхивают. Протирать волос шкурки нужно в одном направлении: несильно засаленные места – по ворсу, засаленные, с недлинным ворсом – против ворса.

Пятна от пота на меховых шапках и воротниках удаляют следующей смесью: 3 чайные ложки соли разводят в 500 мл воды, добавляют 1 чайную ложку нашатырного спирта. После этого протирают чистым бензином.

Светлый мех можно чистить сухим способом, пересыпая его крахмалом, и после высыхания хорошенько вытряхнуть, выбить и вычесать.

Темный гладкий мех можно чистить сухим горячим песком.

Пожелтевший серый каракуль попробуйте подкрасить светлым раствором синьки или синей краски для тканей. Тампоном или тряпочкой обработайте верхний слой меха, стараясь не намочить мездру. Влажный мех сушат в расправленном виде вдали от батарей и солнечных лучей.

Чистый мех нужно хорошенько рассмотреть с изнанки. Разумеется, для этого нужно отпороть подкладку. Вряд ли она пригодится – чаще всего она уже прозрачная и изношенная. Внимательно просмотрите изделие, чтобы определить места ремонта: потертости, проплешины, разошедшиеся швы, прорывы кожи. Прикиньте количество меха, необходимое для реставрации. С учетом этого наметьте предполагаемую длину, добавив 3-5 см на подгибку.

Совершенно изношенные части срезают. Для этого по левой стороне отмечают линию мелом, а мех отрезают острым скорняжным ножом или скальпелем по металлической линейке, осторожно прорезая мездру, не задевая при этом мех.

Из срезанного низа шубы в первую очередь выкроите крупные детали: полосы для полочек и манжет, при необходимости и для воротника. Остатки пойдут на реставрацию мелких изъянов. Следите за цветом, направлением ворса и его высотой – они не должны соединиться так, чтобы не было резких переходов, если иное не предусмотрено моделью.

Для рукавов полоски выкраиваются в поперечном направлении, для вертикальных краев полочек – в продольном. Только каракуль можно кроить в произвольном направлении. Надежнее шить мех вручную, аккуратным швом через край.

Для плотной кожи лучше пользоваться граненой иглой, но подойдет и обычная. Главное, чтобы игла не рвала мех, потому что иногда он очень тонок. Понадобятся наперсток, нитки в тон N 10 в одно сложение или армированные NN 35, 45 – в два сложения. Для прочности нитки можно натереть воском.

Разложите на столе лицом вниз шубу и подготовленную деталь, совместите сшиваемые края и примерно через каждые 5 см отметьте мелом линии состыковки. В этих точках детали лучше скрепить двумя-тремя стежками. Теперь начинайте сшивать обметочным швом через край, стараясь прокладывать стежки равномерно через 2-4 мм. Шов должен стягивать края. После того как сошьете детали, расправьте шов и простучите его с изнанки деревянным молотком или прогладьте кольцами ножниц. Окончательно выровнять шов можно, смочив мех водой со стороны мездры и высушив его в расправленном состоянии.

Непрочную, тонкую кожу можно укрепить. Это можно сделать, подложив плотную ткань или приклеив кусочек тонкой кожи резиновым клеем. Сшивают проклеенный мех вместе с тканью.

Но вот верх шубы собран, еще раз внимательно его просмотрите. Если на цигейке или каракуле оказались заметными перепады меха по высоте, попробуйте сравнять их ножницами. На других видах меха этого делать нельзя – будет слишком заметно. Теперь можно подшить подкладку. Под сгибы края полочек и рукавов пристегайте полосы бортовки или другой плотной ткани и зафиксируйте сгибы клеем или приклейте специальную ленту. Вместо петель и пуговиц можно поставить специальные крючки-застежки для шуб.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.